QCVN16:2019/BXD

QCVN-16-2019-BXD-San-pham-hang-hoa-vat-lieu-xay-dung TT Tên sản phẩm Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp th ử Mã hàng hóa xuất khẩu, nh ậ p khẩu (HS) I Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông 1 Xi măng poóc lăng 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ h ơ n: PC 30 PC 40 PC 50 TCVN 6016:2011 Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ 2523.29.90 - 3 ngày ± 45 min 16 21 25 - 28 ngày ± 8 h 30 40 50 2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn 10,0 TCVN 6017:2015 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (S O 3 ), %, không lớn hơn 3,5 TCVN 141:2008 4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 5,0 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 3,0 6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn 1,5 2 Xi măng poóc lăn g khác 2.1. Xi măng poóc lăng hỗn hợp 1. Cư ờ ng độ nén, MPa, không nhỏ hơn: PCB 30 PCB 40 PCB 50 TCVN 6016:2011 M ẫ u cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị tr í khác nhau trong lô. M ẫ u gộp tối thi ể u 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ 2523.29.90 - 3 ngày ± 45 min 14 18 22 - 28 ngày ± 8 h 30 40 50 2. Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn 10,0 TCVN 6017:2015 3. Hàm lượng anhydr i c sunphur i c (S O 3 ), % , không lớn hơn 3,5 TCVN 141:2008 4. Độ n ở autoclave, %, không lớn hơn 0,8 TCVN 8877: 2011 2.2 Xi măng poóc lăng bền sun phát Theo Phụ lục A 2523.29.90 2.3. Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ h ơ n Mác 30 Mác 40 Mác 50 M ẫ u cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ 2523.29.90 - 3 ngày ± 45 min 14 18 22 - 28 ngày ± 8 h 30 40 50 2. Độ ổ n định thể tích Le chatelier, mm, không lớn hơn 10 TCVN 6017:2015 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (S O 3 ), %, không lớn hơn 3,5 TCVN 141:2008 4. Độ bền sun phát (1) Bền sun phát trung b ì nh (MS) Bền sun phát cao (HS) Siêu bền sun phát (US) TCVN 7713:2007 - 6 tháng, %, không lớn hơn 0,1 0,05 - -12 tháng, %, không lớn hơn - 0,1 a 0,05 -18 tháng, %, không lớn hơn - - 0,1 b (1) C ó thể cấp Giấy chứn g nhận h ợ p quy cho sản phẩm xi măng po ó c lăng hỗn hợp b ề n sun phát trước khi có kết quả chỉ tiêu độ bền s u n phát nếu đơn vị được chứng nhận cung cấp Phiếu kết quả thử nghiệm của kỳ trước (nếu có) và cam kết về chất lượng sản ph ẩ m, quy trình ki ể m soát ch ấ t lượng sản phẩm tại đơn v ị . a Chỉ thử khi độ bền sun phát ở tuổi 6 tháng vượt qu á giới hạn cho phép; b Chỉ thử khi độ bền sun phát ở tuổi 12 th á ng vượt quá giới hạn cho phép. 3. Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng 1. Hàm lượng CaS O 4 .2H 2 O , %, không nhỏ hơn 75 TCVN 9807:2013 M ẫ u được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau sao cho đại diện cho cả lô thạch cao, trộn đều các mẫu; dùng phương pháp chia tư đ ể lấy mẫu trung bình khoảng 10 kg. 2520.10.00 2. Hàm lượng phospho pentoxide hòa tan (P 2 O 5 hòa tan), %, không lớn hơn 0,1 Phụ lục A TCVN 11833:2017 3. Hàm lượng phospho pentoxide tổng (P 2 O 5 tổng), %, không lớn hơn 0,7 4. Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không l ớ n h ơ n 0,02 5. Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn 0,6 6. pH, không nhỏ hơn 6,0 TCVN 9339:2012 7. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn ( I ), không lớn hơn 1 Phụ lục D - TCVN 11833:2017 8. Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ, nhỏ hơn 2 TCVN 6017:2015 9. Mức ăn mòn c ốt thép so với xi măng đối chứng Không thay đổi dạng đường cong điện thế-thời gian Phụ lục B - TCVN 11833:2017 4 Xỉ hạt lò cao X ỉ hạt lò cao dùng đ ể sản xuất xi măng 2618.00.00 1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn 1 , 6 TCVN 4315:2007 Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg 2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn: TCVN 4315:2007 - 7 ngày 55,0 - 28 ngày 75,0 3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 10,0 TCVN 8265:2009 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa 1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn S 60 S 75 S 95 S105 Ph ụ l ụ c A - TCVN 11586:2016 Mẫu đơn được lấy tối thi ể u ở 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thi ể u 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư. - 7 ngày - 55 75 95 - 28 ngày 60 75 95 105 - 91 ngày 80 95 - - 2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 10,0 TCVN 8265:2009 3. Hàm lượng anhydric sunfuric (S O 3 ), %, không lớn hơn 4,0 4. Hàm lượng ion clorua (CI), %, không lớn hơn 0,02 TCVN 141:2008 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 3,0 TCVN 11586:2016 5. Tro bay Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây: Theo Phụ lục B 2621.90.00 Tro bay dùng cho xi măng: Theo Phụ lục B II Cố t liệu xây dựng 1 Cốt liệu cho bê tông và vữa Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa: Theo Phụ lục C.1 2505.10.00 Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa: Theo Phụ lục C.2 2517.10.00 2 Cát nghiền cho bê tông và vữa Theo Phụ lục D 2517.10.00 III Gạch, đá ốp lát 1 Gạch gốm ốp lát Theo Phụ lục E 6907.21.91 6907.21.93 6907.22.91 6907.22.93 6907.23.91 6907.23.93 2 Đá ố p lát tự nhiên Theo Phụ lục G 2515.12.20 2515.20.00 2516.20.20 2516.12.20 6802.21.00 6802.23.00 6802.29.10 6802.91.10 6802.91.90 6802.92.00 6802.93.10 3 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn 0,05 TCVN 6415-3:2016 5 mẫu kích thước (100x200) mm 6810.19.90 6810.19.10 2. Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn 40 TCVN 6415-4:2016 IV Vật liệu xây 1 Gạch đất sét nung Theo Phụ lục H 6904.10.00 2 Gạch bê tông Theo Phụ lục I 6810.11.00 3 Sản phẩm bê tông khí chưng áp Theo Phụ lục K 6810.99.00 4 Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn TCVN 3113:1993 Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tu ổ i đã đạt yêu cầu về kích thước và ngoại quan 6810.91.00 - Tấm thông thường 12 - Tấm cách âm 8 2. Cấp độ bền va đập của tấm tường rỗng - Cấp cao - C 1 - Cấp trung b ì nh - C 2 - C ấp thấp - C 3 S ố lần va đập kế tiếp từ các chiều cao rơi, mm TCVN 11524:2016 Lấy 03 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu v ề kích thư ớ c, ngoại quan và độ hút nước 500 1000 1500 6 6 6 6 6 - 6 - - 3. Độ bền treo vật nặng, N, không nhỏ hơn 1000 Lấy 01 mẫu thử từ sản ph ẩ m đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và độ hút nước 4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn 15 TCVN 3118:1993 03 mẫu thử 150 x 150 x 150 mm V Kính xây dựng 1 Kính nối Theo Phụ lục L 7005.29.90 2 Kính phẳng tôi nhiệt Theo Phụ lục M 7007.19.90 3 Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp 1. Sai lệch chiều dày TCVN 7364-2:2018 TCVN 7219:2018 3 mẫu, kích thước ≥ (610x610) mm 7007 . 29.90 2. Khuyết tật ngoại quan 3. Độ bền chịu nhiệt TCVN 7364-4:2018 6 mẫu, kích thước ≥ (100x300) mm 4 Kính hộp gắn kín cách nhiệt 1. Chiều dày danh nghĩa Sai lệch cho phép* TCVN 8260:2009 6 mẫu kích thước (350 x 500) mm 7008.00.00 Nhỏ hơn 17 ± 1,0 Từ 17 đến 22 ± 1,5 Lớn hơn 22 ± 2,0 2. Khuyết tật ngoại quan Không được phép có vết b ẩ n, v ế t ố khác màu, nhựa dán...ở tr ê n b ề mặt của s ả n phẩm. 3. Điểm sương, không được cao hơn - 35°C (*) Đối với những loại kính hộp gắn k í n cách nhiệt có hai hoặc nhiều lớp khí và chiều dày của một lớp khí lớn hơn hoặc b ằ ng 15 mm th ì sai lệch chi ề u dày sẽ được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. VI Vật liệu xây dựng khác 1 Tấm sóng amiăng xi măng 1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn 24 TCVN 4435:2000 3 tấm sóng nguyên đã được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày kể từ ngày sản xu ất 6811.40.10 2. T ả i trọng u ố n gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, k hô ng nhỏ hơn 3500 2 Amiăng criz ô tin để sản xu ấ t tấm sóng amiăng xi măng 1. Loại amiăng dùng để sản xuất t ấ m sóng amiăng xi măng Amiăng criz ô tin không lẫn khoáng vật nhóm amtibôn TCVN 9188:2012 Lấy ngẫu nhiên tối thi ể u 5 kg 2524.90.00 3 Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường Tấm thạch cao Panel thạch cao có sợi gia cường Lấy ngẫu nhiên với số lượng không nhỏ hơn 03 tấm nguyên 6809.11.00 1. Cường độ chịu uốn ASTM C1396/ C1396M-17 ASTM C1278/ C1278M-17 ASTM C 473- 17 (d) 2. Độ biến dạng ẩ m 3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ố p ngoài; làm mái nh à ) 4. Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S8), ppm, không lớn hơn - ASTM C471M-16a (d) Điều kiện bảo qu ả n mẫu trước khi thử nghiệm: nhiệt độ (27 ± 2) °C và độ ẩm tương đ ố i (65 ± 5) %.. 4 Sơn tường dạng nhũ tương 1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn, (áp dụng cho sơn phủ nội thất v à sơn phủ ngoại thất) 1 TCVN 2097:2015 Lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 với mẫu gộp tối thiểu là 2 lít 3209.10.90 2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: TCVN 8653-4:2012 - Sơn ph ủ nội thất 100 - Sơn phủ ngoại thất 1200 3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn 50 TCVN 8653-5:2012 5 Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm 1. Độ bền kéo, Rm Bảng 3 - TCVN 12513- 2:2018 TCVN 197-1:2014 Lấ y ngẫu nhiên ở tối thi ể u ba v ị trí. M ỗi vị t rí lấy 01 thanh có chiều dài tối thiểu 0,5 m. 7604.29.90 7610.10.10 7610 . 10.90 2. Độ giãn dài nhỏ nhất 3. Thành phần h ó a học Bảng 1 - TCVN 12513- 7:2018 TCVN 12513 - 7:2018 6 Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi 1. Độ bền va đập Charpy đối với thanh định hình (profile) chính trước khi thử nghiệm thời tiết nhân tạo Bảng 6 - BS EN 12608-1:2016 BS EN 12608- 1:2016 Mỗi loại 4 thanh, mỗi thanh dài khoảng 1m. 3916.20.20 2. Ngoại quan mẫu thử sau khi lão hóa nhiệt ở 150°C Điều 5.7 - BS EN 12608-1:2016 BS EN 478:2018 3. Độ ổn định kích thước sau khi l ã o hóa nhiệt Điều 5.5-BS EN 12608-1:2016 BS EN 479:2018 7 Các loại ống 7.1. Ố ng và phụ tùng Po l yetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước 1. Độ bền thủy tĩnh (áp dụng cho ống v à phụ tùng PE cấp và thoát nước trong điều kiện có áp suất) - Điều 7.2, TCVN 7305-2:2008 đối với ống và Đi ề u 7.3 TCVN 7305- 3:2008 đối với phụ tùng: - Ở 20°C, trong 100 h - Ở 80°C, trong 165 h Không phá hỏng bất kỳ mẫu thử nào trong khi thử nghiệm TCVN 6149 - 1:2007 TCVN 6149 - 2:2007 TCVN 6149 - 3:2007 (ISO 1167-1,2,3: 2006) Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí. Mỗi v ị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. L ấ y ngẫu nhiên tối thiểu 6 phụ tùng. 3917.21.00 2. Độ cứng vòng (áp dụng cho ống PE dùng để thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp) - Điều 7.1, TCVN 12304:2018 (ISO 8772:2006) SDR 33: ≥ 2 kN/m 2 SDR 26: ≥ 4 kN/m 2 SDR 21: ≥ 8 kN/m 2 TCVN 8850:2011 (ISO 9969:2007) 7.2. Ố ng và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước 1. Độ bền thủy tĩnh (áp dụn g cho ống và phụ tùng PP dùng đ ể dẫn nước nóng và nước lạnh trong điều kiện có áp suất) - Điều 7, TCVN 10097-2:2013; 10097-3:2013: - Ở 20°C, trong 1 h - Ở 95°C, trong 22 h Không phá hỏng bất kỳ mẫu th ử nào trong khi thử nghiệm TCVN 6149 - 1:2007 TCVN 6149 - 2:2007 TCVN 6149 - 3:2007 (ISO 1167-1,2,3: 2006) Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí. Mỗi v ị trí lấy hai đoạn ố ng, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 6 phụ tùng. 3917.22.00 2. Độ cứng vòng (áp dụng cho ống PP dùng để thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp) - Điều 7.1, TCVN 12305:2018 (ISO 8773:2006) SDR41: ≥ 2 kN/m 2 SDR 33: ≥ 4 kN/m 2 SDR 27,6 ≥ 8kN/m 2 SDR 23,4 ≥ 8 kN/m 2 TCVN 8850:2011 (ISO 9969:2007) 7.3 Ố ng v à phụ tùng Polyvinyl clorua không h ó a dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước 1. Độ bền thủy tĩnh (áp dụng cho ống PVC-U cấp và thoát nước trong điều kiện có áp suất) - Điều 8.2, TCVN 8491-2,3:2011 - Ở 20°C, trong 1 h Không phá h ỏ ng bất kỳ mẫu thử nào trong khi thử nghiệm TCVN 6149 - 1:2007 TCVN 6149 - 2:2007 TCVN 6149 - 3:2007 (ISO 1167-1,2,3: 2006) Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí. Mỗi v ị tr í l ấ y hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. 3917.23.00 2. Độ cứng vòng ( á p dụng cho ống PVC-U dùng để thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp - Điều 6.2.5, ISO 4435:2003 SDR 51: ≥ 2 kN/m 2 SDR 41: ≥ 4kN/m 2 SDR 34: ≥ 8 kN/m 2 TCVN 8850:2011 (ISO 9969:2007) 7.4 Ố ng và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) th à nh kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều ki ệ n không chịu áp Bề mặt ngo à i nh ẵ n, kiểu A Bề mặt ngoài không nhẵn, ki ể u B 3917.21.00 3917.22.00 3917.23.00 1. Độ cứng vòng Bảng 16 TCVN 11821- 2:2017 Bảng 13 TCVN 11821- 3:2017 TCVN 8850:2011 Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu 3 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ố ng, mỗi đoạn có chiều dài tối thi ể u 1,0 m. 2. Độ đàn hồi vòng ở 30% của d em Điều 9.1.2 TCVN 11821- 2:2017 Điều 9.1.2 TCVN 11821- 3:2017 TCVN 8851:2011 7.5 Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ s ở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp v à không chịu áp 1. Độ cứng vòng riêng ban đầu Bảng 9 - Điều 5.3.1 TCVN 9562:2017 TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) Lấy tối thiểu ở 3 vị trí. Mỗi vị trí lấy hai đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 6 phụ tùng. 3917.29.25 PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 3.1.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định k ỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn này dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận. 3.1.2. Việc ch ứ ng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7 quy định tại Thông tư s ố 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trư ở ng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và Phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017 /TT -BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trư ở ng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017 /T T-BKHCN), cụ thể như sau: - Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập kh ẩ u. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đ ố i với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất b ở i cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. - Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy tr ì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. - Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa. 3.2. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu điển hình 3.2.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng. 3.2.2. Quy cách và khối lượng mẫu điển hình cho mỗi lô sản phẩm tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này, tương ứng với từng loại sản phẩm. 3.3. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 3.3.1. Các sản phẩm, hàng h ó a vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 3.3.2. Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm đ ó . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nh ó m 2 nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định s ố 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ s ở sản xuất, xuất x ứ do cùng một đơn vị nhập kh ẩ u, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn này được Bộ Xây dựng cấp văn bản xác nhận sẽ được miễn kiểm tra về chất lượng trong thời hạn 02 năm. Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn gi ả m kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn giảm kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng để xem xét, xác nhận miễn giảm. Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng h à ng hóa nhập khẩu: định kỳ 03 tháng, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo t ì nh hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi và thực hiện công tác hậu ki ể m. PHẦN 4. CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM 4.1. Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. 4.2. Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức ch ứ ng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp về thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định s ố 154/2016/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2019/BXD, lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm. PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY 5.1. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng có trách nhiệm: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng và S ở Xây dựng các tình thành phố trực thuộc Trung ương ki ể m tra, đánh giá năng lực và đề xuất Bộ Xây dựng ban hành quyết định chỉ định và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm; d) Gửi 01 bản quyết định chỉ định cho Sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ s ở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy để phối hợp theo dõi, quản lý; đ) Tiếp nhận Hồ sơ miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân và có văn b ả n xác nhận hoặc từ chối miễn kiểm tra theo quy định tại kho ả n 3 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP; e) Theo dõi, tổng hợp t ì nh hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm; g) Phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình hoạt động công bố hợp quy của các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương. 5.2. Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm: a) Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng h ó a vật liệu xây dựng; ki ể m tra, đánh giá năng lực, đề xuất Bộ Xây dựng ra quyết định chỉ định và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm; xem xét miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng h ó a nhóm 2; b) Kiểm tra t ì nh hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3. S ở Xây dựng các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: a) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. b) Quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. c) T ổ ng hợp t ì nh hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 5.4. Tổ chức chứng nhận h ợ p quy có trách nhiệm: a) Định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy về S ở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. b) Trường hợp đ ì nh chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đã cấp, gửi văn bản báo cáo về S ở Xây dựng địa phương để theo dõi, quản lý. c) Khi có thay đổi ảnh hư ở ng tới năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy đã đăng ký th ì th ô ng báo cho Bộ Xây dựng và S ở Xây dựng các tỉnh thành ph ố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày có sự thay đổi. d) Tổ chức chứng nhận hợp quy phối hợp với Bộ Xây dựng về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC PHỤ LỤC A - Xi măng poóc lăng bền sun phát TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp th ử Quy cách mẫu B ề n sun phát trung bình ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PC MSR 30 PC MSR 40 PC MSR 50 PC MSR 30 PC MSR 40 PC MSR 50 1 Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 3,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 141:2008 Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 v ị tr í khác nhau trong lô. M ẫ u gộp tối thi ể u 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ 2 Hàm lượng magiê ôxyt (MgO), %, khôn g lớn hơn 5,0 5,0 3 Hàm lượng sắt ôxyt (Fe 2 O 3 ), %, không l ớ n hơn 6,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 Hàm lượng nhôm ôxyt (AI 2 O 3 ), %, không lớn hơn 6 , 0 - 5 Hàm lượng anhydrit sunfuric (S O 3 ), %, không lớn hơn 3,0 (1) 2,3 (1) 6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 (2) 5 ( 2) 7 Tổng hàm lượng (C 4 AF + 2C 3 A), %, không lớn hơn - 25 ( 2) 8 Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn 0,75 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 Độ ổn định the tích, theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn 10 10 TCVN 6017:2015 10 Cường độ nén , MPa, không nh ỏ hơn TCVN 6016:2011 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 3 ngày 16 21 25 12 16 20 - 28 ngày ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 40 50 30 40 50 (1) Hàm lượng SO 3 trong xi măng được phép vượt quá giá trị theo mức yêu cầu trên, khi xi măng được k iể m tra giá trị độ n ở theo TCVN 12003 không vượt quá 0,02% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ n ở phải được cung cấp; (2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sun phát được tinh theo công thức: Tri canxi aluminat (C 3 A) = (2,650 x %Al 2 O 3 ) - (1,692 x %Fe 2 O 3 ) . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC B - Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Dùng cho bê tông và vữa xây Dùng cho xi măng Loại tro bay Lĩnh vực sử dụng Tro axit F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a b c d 1 Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra S O 3 , % khối lượng, không lớn hơn F C 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 5 3 6 3 3 3 , 5 5 , 0 TCVN 141:2008 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 Hàm lượng canxi ôxit tự do CaO td , % khối lượng, không lớn hơn F C - 2 - 4 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 2 1,0 3,0 3 Hàm lượng mất khi nung MKN, % khối lượng, không lớn hơn F C 12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 9 8* 7 5* 5 8* 6 TCVN 8262:2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lư ợ ng, không lớn hơn F C 1,5 1.5 TCVN 6882:2016 5 Hàm lượng ion Cl - , % khối lượng, không lớn hơn F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,1 - - 0,1 TCVN 8826:2011 6 10. Hoạt độ ph ó ng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay dùng: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục A - TCVN 10302:2014 - Đối với công trình nhà ở và công cộng, không lớn hơn 370 370 - Đối với công trình công nghiệp, đường đô thị và khu dân cư, không lớn hơn 740 7 Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, %, không nhỏ hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6882:2016 * Khi đốt than Antraxit, có th ể sử dụng tro bay với hàm lượng m ấ t khi nung tương ứng: - lĩnh vực c t ớ i 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được chấp nhận. + F - Tro axit C - Tro Bazơ + Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩnh vực sử dụng, ký hiệu: - Dùng cho chế tạo s ả n phẩm và cấu kiện bê tông cốt thép từ bê tông nặng và b ê tông nhẹ, ký hiệu: a; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c; - Dùng cho chế t ạ o sản phẩm v à c ấ u kiện bê tông, bê t ô ng cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC C.1 - Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa TT Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Thành phần hạt: Lượng hạt qua sàng 140 μ m, %, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 7572 - 2: 2006 L ấ y ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị tr í lấy tối thiểu 5 kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư l ấ y tối thi ể u 20 kg làm mẫu thử 2. Hàm lượng tạp chất, %, không lớn hơn: Bê tông cấp > B30 Bê tông c ấ p ≤ B30 Vữa TCVN 7572 - 8: 2006 - Sét cục v à các tạp chất dạng cục ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,25 0,50 - Hàm lượng bụi, bùn, sét 1,50 3,00 10,00 3. Tạp chất hữu cơ a khi xác định theo phương pháp so màu, không được th ẫ m hơn màu chuẩn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Hàm lượng clorua trong cát, tính theo ion (Cl - ) tan trong axit b , %, không lớn hơn TCVN 7572-15:2006 - Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước 0,01 - Bê tông dùng trong các kết c ấ u bê tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường 0,05 5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 (a) Cát không thoả m ã n Mục 3 , có th ể được sử dụng nếu kết quả thí nghiệm kiểm chứng trong bê tông cho thấy lượng tạp chất hữu cơ này kh ô ng l à m giảm t í nh chất cơ lý yêu cầu đối với bê t ô ng (b) Cát có hàm lượng ion Cl - lớn hơn các giá tr ị quy định ở Mục 4 , có thể được sử dụng nếu tổng h à m lượng ion Cl - trong 1 m 3 bê tô ng từ tất c ả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg. PHỤ LỤC C.2 - Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa TT ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức yêu c ầu Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Thành phần hạt Bảng C.2-1 TCVN 7572 - 2: 2006 Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi v ị trí lấy tối thiểu 5 kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư l ấ y tối thiểu 20 kg làm mẫu th ử 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C ấ p b ê tông > B30 C ấ p b ê tông B15 - B 30 Cấp bê tông < B15 TCVN 7572 - 8: 2006 1.0 2,0 3,0 3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 khi xác định theo phương pháp so màu, không được th ẫ m hơn màu chuẩn. TCVN 7572-9:2006 4. Hàm lượng ion Cl - (tan trong axit) trong cốt liệu lớn b , %, không lớn hơn 0,01 TCVN 7572-15:2006 5. Mác của đá dăm Bảng C.2 -2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6. Độ nén dập trong xi lanh của sỏi v à sỏi dăm ở trạng thái bão hòa nước, %, không lớn hơn Cấp bê t ô ng > B25 Cấp bê tông B15-B25 Cấp b ê tông < B15 TCVN 7572-11:2006 Sỏi 8 12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sỏi dăm 10 14 18 7. Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (b) Có thể được sử dụng cốt liệu lớn có hàm lượng ion C l - lớn hơn 0,01 % nếu t ổ ng hàm lượng ion C l - trong 1 m 3 bê tông không vượt quá 0,6 kg. Bảng C.2-1 - Thành phần hạt của c ố t liệu lớn Kích thước lỗ sàng, mm Lượng sót tích lũy trên sàng, % kh ố i lượng, ứng với kích thước hạt liệu nhỏ nhất và lớn nhất, mm 5-10 5-20 5-40 5-70 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10-70 20-70 100 - - - 0 - 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 70 - - 0 0-10 0 0-10 0-10 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 0-10 40-70 0-10 40-70 40-70 20 0 0-10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ... 40-70 ... 90-100 10 0-10 40-70 … ... ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 90-100 - 5 90-100 90-100 90-100 90-100 - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Có thể sử dụng cốt liệu lớn với kích thước c ỡ hạt nhỏ nhất đến 3 mm, theo thỏa thuận Bảng C.2-2 - Mác của đá dăm từ đá thiên nhiên theo độ nén dập trong xi lanh Mác đá dăm* Độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão h òa nước, % khối lượng Đá trầm tích Đá phún xuất xâm nhập và đá biến chất Đá phún xuất phun trào 140 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đến 12 Đến 9 120 Đến 11 Lớn hơn 12 đến 16 Lớn hơn 9 đến 11 100 Lớn hơn 11 đến 13 Lớn hơn 16 đến 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 Lớn hơn 13 đến 15 Lớn hơn 20 đến 25 Lớn hơn 13 đến 15 60 Lớn hơn 15 đến 20 Lớn hơn 25 đến 34 - 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 30 Lớn hơn 28 đến 38 - - 20 Lớn hơn 38 đến 54 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 * Chỉ số mác đá dăm xác định theo cường độ chịu nén, tính b ằ ng MPa tương đương với các giá trị 1400; 1200; ...; 200 khi cư ờ ng độ chịu nén tính bằng kG/cm 2 . - Đá l à m cốt liệu lớn cho bê t ô ng phải có cường độ thử trên mẫu đá nguyên khai hoặc mác xác định thông qua giá trị độ nén dập trong xi lanh lớn hơn 2 lần cấp cường độ ch ị u nén của bê tông khi dùng đá gốc phún xu ấ t, biến chất; lớn hơn 1,5 lần cấp cường độ chịu nén của b ê t ô ng khi dùng đ á gốc trầm tích. PHỤ LỤC D - Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầu Phương pháp thử Quy cách mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thành phần hạt Bảng D TCVN 7572 - 2: 2006 Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5 kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thi ể u 20 kg làm mẫu th ử 2. Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 μ m (a) , theo % khối lượng, không lớn hơn TCVN 9205:2012 - Đối với cát thô ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Đ ố i với cát mịn 25 3. Hàm lượng clorua trong cát nghiền, tính theo ion (CI - ) tan trong axit(b), %, không lớn hơn TCVN 7572-15:2006 - Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước 0,01 - Bê tông dùng trong các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép và vữa thông thường ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 (a) Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 mm không được lớn hơn 9 %. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ th ể , có th ể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 μ m v à 75 μ m khác với các quy định trên nếu kết qu ả thí nghiệm cho thấy không ả nh hư ở ng đến chất lượng bê tông và vữa. (b) Cát nghiền c ó hàm lượng ion Cl - lớn hơn giá trị quy định ở mục 3 , có thể được sử dụng nếu tổng hàm lượng ion Cl - trong 1 m 3 bê tông t ừ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo không vượt quá 0,6 kg. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TT Lượng sót tích lũy trên s à ng, % theo khối lượng Kích thước lỗ sàng, μ m 2,5 1,25 630 315 140 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Từ 0 đến 25 Từ 15 đến 50 Từ 35 đến 70 Từ 65 đến 90 Từ 80 đến 95 2 Cát mịn 0 Từ 0 đến 15 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Từ 10 đến 65 Từ 65 đến 85 - Lượng sót riêng trên mỗi sàng không được lớn hơn 45 %. - Đối với các kết cấu bê tông chịu mài mòn và chịu va đập, hàm lượng hạt lọt qua sàng có k íc h thước lỗ sàng 140 μ m không được lớn hơn 15 %. - Cát thô được sử dụng chế tạo bê tông và vữa. Cát mịn ch ỉ được sử dụnq chế tạo vữa PHỤ LỤC E - Gạch gốm ốp lát Bảng E -1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô (Nhóm B) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu B I a E ≤ 0,5% Bl b 0,5% < E ≤ 3% Bll a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bll b 6% < E ≤ 10% B I ll E > 10% 1. Độ hút nước, % kh ố i lượng TCVN 6415-3:2016 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Trung bình E ≤ 0,5% 0,5% < E ≤ 3% 3% < E ≤ 6% 6% < E ≤ 10% E > 10% - Của từng mẫu, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,3 6 , 5 11 - 2. Độ bền uốn, MPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6415-4:2016 - Trung bình, không nhỏ hơn 35 30 22 18 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Của từng mẫu, không nhỏ hơn 32 27 20 16 10 3. Hệ s ố gi ã n n ở nhiệt dài, từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 100 °C, 10 - 6 / °C, không lớn hơn 9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Hệ số giãn n ở ẩm, mm/m, không lớn hơn - - - 0 , 6 TCVN 6415-10:2016 5. Độ chịu mài mòn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1. Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm 3 , không lớn hơn 174 174 345 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 6415-6:2016 5.2. Độ chịu mài mòn đối với gạch ph ủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng E - 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (Nhóm A) TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu AI E ≤ 3% All a ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 All b 6% < E ≤ 10% A III E > 10% 1. Độ hút nước, % khối lượng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5- 10 viên gạch nguyên - Trung bình E ≤ 3% 3% < E ≤ 6% 6% < E ≤ 10% E > 10% - Của t ừ ng mẫu, không lớn hơn 3,3 6,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 2. Độ bền uốn, MPa TCVN 6415-4:2016 - Trung bình, không nhỏ hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 20 17,5 8 - Của từng mẫu, không nhỏ hơn 18 18 15 7 3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 TCVN 6415-8:2016 4 Hệ số giãn n ở ẩ m, mm/m, không lớn hơn 0,6 TCVN 6415-10:2016 5. Độ chịu mài mòn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng th ể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm 3 , không lớn hơn 275 393 649 2365 TCVN 6415-6:2016 5.2. Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp I, II, III, IV ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I, II, III, IV I , II, III , IV TCVN 6415-7:2016 Ghi chú: Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m 2 . Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1 mục III, Bảng 1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau: - Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên /t hanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1.; số lượng mẫu th ử : 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m 2 . - Đối với gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dân thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 3.; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nh ỏ hơn 0,25 m 2 . - Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: cần kiểm tra ch ỉ tiêu số 1., 3., 4., 5..; số lư ợ ng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc kh ô ng nhỏ hơn 0,36 m 2 . - Đối với gạch có kích thước cạnh lớn hơn hoặc bằng 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu 1., 2., 3., 4., 5.; số lượng mẫu: 5 viên gạch nguyên và/hoặc không nhỏ hơn 0,5 m 2 . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC G - Đá ốp lát tự nhiên TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Nhóm đá granit Nhóm đá thạch anh Nhóm đá hoa(đá Marble) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhóm đá phiến Nhóm khác I II Serpentin Travertin I II III ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 II I II III I a l b II a ll b I ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Độ hút nước, %, không lớn hơn 0,4 1 3 8 0 , 2 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12 0,25 - - 0,2 0,6 2,5 TCVN 6415- 3:2016 7 mẫu kích thước (100 x 200) mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn 10,3 13,9 6,9 2,4 6,9 6,9 3,4 2 , 9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 62 38 50 6,9 - TCVN 6415- 4:2016 3 Độ chịu mài mòn bề mặt - h a , không nh ỏ hơn (*) 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 10 10 8 10 10 TCVN 4732:2016 5 mẫu kích thước (47 x 47) m m ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC H - Gạch đất sét nung TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp thử Quy cách mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gạch rỗng 1. Độ bền nén và uốn Bảng H TCVN 6355-2+3:2009 Lấy 15 viên bấ t kỳ từ mỗi lô 2. Độ hút nước, %, không lớn hơn 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6355-4:2009 Bảng H - Cường độ nén và uốn của gạch đất sét nung Đơn vị tính bằng MPa Gạch rỗng Gạch đặc Mác gạch Cường độ nén Cường độ uốn Mác gạch ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Cường độ uốn Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung b ì nh cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung b ì nh cho 5 mẫu th ử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12,5 10,0 1,8 0,9 M 200 20 15 3,4 1,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10,0 7,5 1,6 0.8 M 150 15 12,5 2,8 1,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7,5 5,0 1,4 0,7 M 125 12,5 10 2,5 1,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5,0 3,5 1,4 0,7 M 100 10 7,5 2,2 1 , 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,5 2,5 - - M 75 7,5 5 1,8 0,9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M 50 5 3,5 1,6 0,8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC I - Gạch bê tông TT Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Cường độ chịu nén Bảng I ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô 2. Độ thấm nước 3. Độ hút nước TCVN 6355-4:2009 Bảng I - Cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước của gạch bê tông Mác gạch Cường độ chịu nén, MPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ thấm nước, L/m 2 .h, không lớn hơn Trung bình cho ba mẫu th ử , không nh ỏ hơn Nh ỏ nhất cho một mẫu thử Gạch xây không trát Gạch xây có trát M 3,5 3,5 3,1 14 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 16 M 5,0 5,0 4,5 M 7,5 7,5 6,7 12 M 10,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9,0 M 12,5 12,5 11,2 M 15,0 15,0 13,5 M 20,0 20,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC K - Sản phẩm bê tông khí chưng áp TT Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp th ử Quy cách mẫu 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng K TCVN 9030:2017 Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô 2. Khối lượng th ể tích khô 3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,2 (0,02%) Bảng K - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô Cấp cường độ nén B Giá trị trung bình cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn Khối lượng thể tích khô ,kg/m 3 Danh nghĩa Trung bình B2 2,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 351 đến 450 500 từ 451 đến 550 B3 3,5 500 từ 451 đến 550 600 từ 551 đến 650 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5,0 600 từ 551 đến 650 700 từ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 B6 7,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 B8 10,0 800 từ 751 đến 850 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 851 đến 950 1000 từ 951 đến 1050 PHỤ LỤC L - Kính nổi TT Ch ỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Sai lệch chiều dày Bảng L.1 TCVN 7219:2018 3 mẫu, kích thước ≥(610x610) mm 2. Khuyết tật ngoại quan B ả ng L.2 3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng L.1 TCVN 7737:2007 Bảng L.1 - Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ truyền sáng Loại kính Chiều dày danh nghĩa, mm Sai s ố chiều dày, mm Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn 2 2,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 88 2,5 2,5 3 3,0 87 4 4,0 85 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5,0 84 6 6,0 83 6,5 6,5 8 8,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 82 10 10,0 80 12 12,0 78 15 15,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 75 19 19,0 ± 1,00 70 22 22,0 68 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 67 Bảng L.2 - Ch ỉ tiêu chất lượng các khuyết tật ngoại quan TT Dạng khuyết tật Mức cho phép 1. Bọt (1) Kích thước bọt, mm 0,5 ≤ D (2) < 1,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,0 ≤ D < 3,0 D ≥ 3,0 Số bọt cho phép (4 ) 2,2 x S (3) 0,88 x S 0,44 x S 0 2. Dị vật (1) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 ≤ D < 1,0 1,0 ≤ D < 2,0 2,0 ≤ D < 3,0 D ≥ 3,0 Số dị vật cho phép (4) 1,1 x S 0,44 x S 0,22 x S 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật (4) Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm. 4. Khuyết tật dạng vùng, dạng đường hoặc vết dài ( 5) Không cho phép nhìn thấy được 5. Khuyết tật trên cạnh cắt Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt tấm kính, phải không lớn hơn chiều dày danh nghĩa c ủa tấm kính và không lớn hơn 10 mm. 6. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,30 7. Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn - Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm 40 - Loại chiều dày 3 mm 45 - Loại chiều dày ≥ 4 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chú thích: 1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí; 2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật l ấy theo giá trị k í ch thước ngoài lớn nhất; 3) S là diện t í ch tấm kính có đơn vị đo là 1 mét vuông (m 2 ), được làm tròn đến hàng thập ph â n thứ hai; 4) Giới hạn s ố bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đ i phần thập phân) của phép nh â n giữa S và hệ số; 5) Khuy ế t tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất hiện liên tiếp dưới bề mặt hoặc tr ê n bề mặt tấm k í nh như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết xước, v ù ng khôn g đồn g nhất. PHỤ LỤC M - Kính phẳng tôi nhiệt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu c ầ u Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Sai lệch chiều dày Bảng M TCVN 7219:2018 3 mẫu, kích thước ≥ (610x610) mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khuyết tật ngoại quan Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính 3. Ứ ng suất bề mặt của kính TCVN 8261:2009 - Kính tôi nhiệt an toàn, MPa không nhỏ h ơn 69 - Kính bán tôi, MPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Độ bền phá vỡ mẫu + Kính dày < 5 mm, kh ối lượng mảnh vỡ lớn nhất, g, không lớn h ơn (đ ố i với cả 03 mẫu thử) 15 TCVN 7455:2013 + Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ h ơn 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đơn vị tính b ằ ng milimet Loại kính Chiều dày danh nghĩa Sai lệch cho phép Loại kính Chiều dày danh nghĩa Sai lệch cho phép Kính vân hoa tôi nhiệt * 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 5 ± 0,4 6 ± 0,5 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 Kính nổi tôi nhiệt 3 4 5 6 ± 0,2 Kính phản quang tôi nhiệt 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 6 ± 0,2 8 10 ± 0,3 8 10 ± 0,3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 ± 0,5 12 15 ± 0,5 19 ± 1,0 19 ± 1,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 * Chi ề u dày của k í nh v â n hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nh ấ t của mặt có hoa v ă n t ớ i mặt đ ố i diện MỤC LỤC Lời nói đầu Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều ch ỉ nh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Giải thích từ ngữ 1.4. Quy định chung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phần 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT Phần 3. QUY ĐỊNH V Ề QUẢN LÝ 3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 3.2. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu đi ể n hình 3.3. Quy định về bao g ói , ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 3.4. Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa Phần 4. CHỈ ĐỊNH T Ổ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, T Ổ CHỨC THỬ NGHIỆM Phần 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN Đ Ế N HOẠT ĐỘNG CHỨNG NH Ậ N HỢP QUY VÀ CÔNG B Ố HỢP QUY PHỤ L Ụ C